오토클레이브 내 를 실온 까지 냉각 한 후 계 내 의 압력 을 빼내 고 , 오토클레이브 를 개방 했 다 . 반응 혼합물 을 흡인 여과 한 후 , 얻 어 진 고형분 을 순수 1000 부 로 여과 세정 했 다 . 또한 , 그 고형물 을 질소 유통 하 에 100 ℃ 에서 2 시간 건조 하 여 실리카 담지 형 팔라듐 함유 촉매 ( 팔라듐 금속 의 담지 율 : 5 . 0 질량 %) 를 얻 었 다 . 얻 어 진 촉매 의 XRD 측정 을 행한 바 , 금속 팔라듐 이 생성 되 어 있 는 것 이 확인 되 었 다 .